Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Marie Kielbusová

Šperky a ozdoby z papírových proužků

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 234 264 401

jako svou 8359. publikaci

Text: Ing. Marie Kielbusová

Fotografie: Ing. Vladimír Kostelný

Grafická úprava a sazba: Monika Davidová

Odpovědná redaktorka: Ing. Jana Minářová

Počet stran 64

První vydání, Praha 2022

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2022

Cover Design © Monika Davidová, 2022

Doporučení a pracovní postupy v této knize byly autorkou ověřeny, přesto nelze za ně převzít zodpovědnost. Autor ani nakladatelství neručí za jakékoliv věcné, osobní ani majetkové škody. Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

ISBN 978-80-271-4698-7 (ePub)

ISBN 978-80-271-4697-0 (pdf)

ISBN 978-80-271-0395-9 (print)

ÚVOD

Výrobky připravené pro tuto publikaci jsou výsledkem lepení proužků papíru, nařezaného skartovačkou. Jedná se převážně o lepení průběžné, takže se z vyrobeného předmětu po slepení stane kompaktní hmota. Zhotovené výrobky mohou být jak drobné, tak objemné. Jsou lehké a dobře odolávají pádu na tvrdou podlahu. Jedná se o doplněk, který v obchodech není k mání, a díky osobitému zpracování tzv. „šitý na míru“ .

Přívěsky nošené na kabelkách, kufrech, batozích a pouzdrech si vyžadují tvarovou stálost, pevnost a odolnost proti vlhkosti a znečištění. A proto byl krok za krokem vyvinutý postup, jak s lepením a tvarováním papírových proužků během zpracování zacházet. Pokud už chceme škatulkovat, dal by se tento hravý proces zařadit do kategorie lepení, modelování, tvarování a tvrzení na formách a dokonce i šití. Z papírových proužků a lepidla jsou vyrobené i formy.

Přípravě knížky nahrál fakt, že je dnes k dispozici široký výběr omyvatelných PVA lepidel na bázi polyvinylacetátu, která jsou určena na lepení porézních materiálů. V tekutém stavu jsou mléčně zbarvená a po vyschnutí a ztvrdnutí zprůhlední. Jsou využitelná jak na lepení, tak na lakování povrchů, a mohou s nimi pracovat i děti.

Za přijatelnou cenu lze zakoupit skartovačku pro domácnost. Firmy a organizace dokonce skartovaný papír vyhazují po kilech do odpadu určeného k recyklaci, jiné instituce odkládají celobarevný papír z prošlých plakátků, informačních letáků, pozvánek a upoutávek na akce. Stačí se domluvit, aby vám materiál schovali. Ostatně není ho potřeba mnoho.

Škála barevných papírů je cenově dosažitelná v papírnictví. Pokud přidáme k výčtu materiálů a pomůcek nůžky, štěteček, smirkový papír, ostrý nůž, jehlu a nit, máme k dispozici cenově zcela dostupný základ.

MATERIÁL APOMŮCKY

Skartovačka na zpracování papíru oformátu A4, probarvené papíry, bílé kancelářské papíry určené klikvidaci popsané zjedné či obou stran, vyřazené barevné plakátky, katalogy areklamní papír, zažloutlý papír ze starých knih adalší odpadový papír, vše ogramáži okolo 80 g/m^2.

Doporučená šíře papírového pásku je 6 mm, ikdyž také zproužků omenší šířce se dají slepit více či méně tvarované výrobky. Z1 ks papíru formátu A4 získáme zhruba 30 ks papírových pásků odélce 29,7 cm ašířce 6 mm. Krajové, zmuchlané akřivě nařezané proužky je nutné vyřadit. Okraje papírových proužků bývají nepatrně atéměř neznatelně zoubkované, jindy jsou rovné, což záleží na druhu skartovačky. Proužky lepíme tak, aby drobné zoubky okrajů do sebe zapadaly.

Table of Contents

ÚVOD

MATERIÁL A POMŮCKY